185 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
Das  Eisen  kömmt  in  sehr  geringer  Quantität  vor  und 
rührt  vom  Cyan-Kalium  her;  das  Kupfer  aber  kömmt 
grösstentheils  in  die  Flüssigkeit  durch  die  Auflösung  der 
Drälhe,  an  welchen  die  Anoden  befestigt  werden,  und 
die  aus  Unachtsamkeit  der  Arbeiter,  zuweilen  in  die 
Flüssigkeit  getaucht  werden.  Die  schliesslich  so  behan- 
delte Goldauflösung  giesst  man  vorsichtig  mit  einem 
Siphon  ab,  wäscht  die  Goldfällung  mit  reiner  Salpeter- 
säure aus,  sammelt  es  auf  ein  Filtrum  und  nach  gehö- 
rigem Aussüssen  und  Trocknen  schmilzt  man  es,  oder 
verwendet  es  gleich  zur  Bereitung  neuer  Goldauflö- 
sungen. 
Bei  einer  gut  organisirten  galvanischen  Vergoldung, 
wie  verschieden  die  zu  vergoldende  Oberfläche  auch 
sein  mag,  muss  die  Stärke  des  Stroms  zur  Grösse  der 
Anode  so  beschaffen  sein,  dass  man  an  derselben  eine 
Gasentwickelung  bemerkt;  die  Oberfläche  der  Anode 
und  die  Stärke  des  Stroms  sind  zu  gross  wenn  zu  gleicher 
Zeit  an  dem  zu  vergoldenden  Gegenstände  Gas  ent- 
wickelt wird.  In  diesem  Fall  befindet  sich  die  Ver- 
goldung ausserhalb  der  Bedingungen  des  normalen  Zu- 
standes in  Hinsicht  der  Farbe  der  Vergoldung  ; man 
muss  daher  entweder  den  Strom,  durch''  Verminderung- 
der  Anzahl  Paare,  schwächen,  oder  die  Oberfläche  der 
Anode  vermindern,  oder  auch  endlich  die  zu  vergol- 
dende  Oberfläche  vergrössern . Nur  Uebun»  kann  hier 
die  Beobachtung  aller  vortheilhaften  Bedingungen  leiten, 
denn  ein  bestimmtes  Zahlen  verbal  ln  Lss  ist  in  diesem 
Falle  schwer  auszumitteln , weil  sich  die  Auflösung  jeden 
Augenblick  verändert,  und  in  Folge  dessen  sich  auch 
das  gegenseitige  Verhältnis  der  zu  vergoldenden  Ober- 
fläche zu  der  Grösse  der  Oberfläche  der  Anoden  und 
zu  der  Stärke  des  Stromes  verändert.  Uebrigens  zeigte 
der  Versuch  folgendes  : Eine  Normalauflösung  von  0,84 
gramm.  Gold  in  1 Decilitre  vergoldete  rasch  (hei  zwei 
gewöhnlichen  Bunsenschen  Paaren  und  hei  Anwendung 
von  Platinanoden  von  0,125  cpiadr.  Werschok)  die  Ober- 
fläche eines  silbernen  Gegenstandes  von  28, 1 G i cpiadr. 
Werschok.  Nach  \ erlauf  von  30  Minuten  erschien  die 
Vergoldung  mit  einer  in’s  Rothe  stechenden  Farbe, 
weshalb  das  eine  Paar  abgenommen  wurde.  Das  übrig 
gebliebene  Paar  vergoldete  in  Verlauf  von  75  Minuten 
denselben  silbernen  Gegenstand  mit  sehr  schöner  Farbe, 
wobei  man  aber  zur  Anode  eine  Platinplatte  von  0,75 
cpiadr.  Werschok  nahm.  Im  Laufe  dieser  Zeit  wurden 
auf  den  zu  vergoldenden  Gegenstand  0,07  gramm.  Gold 
gefällt. 
Ist  die  Normalauflösung  ziemlich  schwach,  z.  B.  0,2 
Goldgehalt  in  î Decilitre,  und  der  zu  vergoldende  Ge- 
186 
genstand  nach  Volumen  ziemlich  gross,  weil  ein  bedeu- 
tender Th  eil  der  Oberfläche  desselben  nicht  zu  vergol- 
den ist  (daher  mit  Lak  überstrichen)  und  der  Strom 
so  stark,  dass  hei  der  Vergoldung  die  Gasentwickelung 
an  dem  zu  vergoldenden  Gegenstände  sogleich  bemerkt 
wird,  so  geht  die  Vergoldung  schlecht  vor  sich,  die 
Farbe  des  gefällten  Goldes  ist  dunkel  und  man  hat 
Ursache  zu  glauben,  dass  sich  die  Vergoldung  ausserhalb 
der  Bedingungen  des  gehörigen  Ganges  der  Arbeit  be- 
findet. In  diesem  Falle  vergrössert  man  die  zu  vergol- 
dende Oberfläche  dadurch , dass  man  in  die  Goldauflö- 
sung andere  zur  Vergoldung  vorbereitete  Gegenstände 
hinein  legt.  Wenn  hierdurch  die  Gasentwickelung  an 
dem  zu  vergoldenden  Gegenstände  verschwindet,  die 
Vergoldung  selbst  aber  zu  langsam  vor  sich  gehet,  so 
vergrössert  man  die  Oberfläche  der  Anode  durch  An- 
bringen von  Platinanoden,  an  mehreren  Stellen,  welche 
mit  dem  negativen  Pol  in  Verbindung  stehen.  Hat  man 
auf  diese  Art  die  Fällung  des  Goldes  beschleunigt,  so 
kann  es  doch  zuweilen  Vorkommen,  dass  die  Vergoldung 
etwas  röthlich  ausfällt,  dann  wird  nach  Verlauf  einiger 
Zeit,  durch  Verminderung  der  Oberfläche  der  Anoden 
O 
die  Farbe  der  Vergoldung  belebt.  Um  dahin  zu  ge- 
langen ist  es  zuweilen  vortherlhaft,  am  Schlüsse  der 
Operation,  die  Stärke  des  Stromes  durch  Wegnahme 
eines  Paares  zu  schwächen.  Das  hier  angeführte  Beispiel 
von  0,2  gramm.  Goldgehalt  findet  übrigens  bei  sehr 
ungünstigen  Umständen  hei  der  \ ergoldung  statt.  Ausser 
den  obenangeführten  Manipulationen  aber,  um  die  Ope- 
ration, im  Fall  der  Noth,  in  gehörigen  Gang  zu  bringen, 
bleibt  noch  ein  Mittel  übrig:  dieses  Mittel  ist,  die  Gold- 
auflösung reichhaltiger  z.  B.  von  0,5  gramm.  zu  machen, 
was  entweder  durch  Hinzufügen  einer  concentrirten  Gold- 
C 
auflösung  oder  durch  Abdampfen  der  wirkenden  Flüs- 
sigkeit bewerkstelligt  werden  kann.  Ich  muss  aber  hierbei 
bemerken,  dass  in  einer  mehr  concentrirten  Goldaufiö- 
sung  (von  0,6  bis  0,7  gramm.)  das  gehörige  Verhältniss 
zwischen  der  zu  vergoldenden  Oberfläche,  der  Ober- 
fläche der  Anode  und  der  Stärke  des  Stromes  selbst 
leichter  und  schneller  herzustellen  ist. 
